275 



in ein Aggregat sehr kleiner, nur unter einem guten Mikroskop erkennbarer Krystalle umgewandelt worden, 

 wie dies in neuester Zeit beim Basalt beobachtet, ist noch nicht untersucht. 



Die Veränderungen, welche die Schlacke durch den Entglasungs- Prozeß in ihren physikalischen 

 Eigenschaften erleidet, dürften auf einer veränderten Anordnung der Atome, hervorgerufen durch das 

 Streben, bestimmte chemische Verbindungen zu bilden, beruhen. Diese Vermuthung gewinnt an Glaub- 

 würdigkeit durch die Erscheinung, daß die im Sumpf vor den Hohöfen angesammelte langsam erstarrte 

 Schlackenmasse im Innern häufig noch einen Kern von glasiger Schlacke zeigt, in welcher größere und 

 kleinere Kugeln eingeschlossen sind, deren Masse sich durch Farbe und Textur wesentlich von der sie 

 umgebenden glasigen Schlacke unterscheidet. Diese Kugeln, meist weißgrünlich oder weißgelblich gefärbt 

 und völlig undurchsichtig, zeigen ein grobstrahliges Gefüge. Die Strahlen gehen vom Mittelpunkte einer 

 jeden Kugel aus und verlaufen radial, so daß die Bruchfläche einer solchen Kugel als ein Stern erscheint. 

 Dadurch gewinnt die Schlacke, besonders wenn die glasige Schlacke sehr zurücktritt, ein tremolitähnliches 

 Ansehen. Die Masse dieser Kugeln, sowie überhaupt der kryslaliinischen Schlacke, besteht höchst wahr- 

 scheinlich aus einer bestimmten chemischen Verbindung und ist daher wohl etwas anders zusammengesetzt, 

 als die glasige Schlacke. 



Die Schlacke von Königshütte ist zwar noch nicht chemisch analysirt, die von Gleiwitz aber, welche 

 von jener auf keinen Fall wesentlich abweicht, und deren Entglasung, wie oben gedacht, im Gesümpf 

 bei den Hohöfen erfolgte, von dem Chemiker Herrn Lindner einer Analyse unterworfen worden. Nach 

 dieser enthält: 



die krystallinische Schlacke: die amorphe: 



Kieselerde 41,18 pCt. 45,2 pCt. 



Thonerde 19,64 „ 18,4 „ 



Eisenoxydul 4,00 „ 3,48 „ 



Kalk 32,82 „ 33,25 „ 



Magnesia 1,9 „ 0,91 „ 



Schwefel 0,69 „ 0,3 „ 



Für die krystallisirte Schlacke leitete Herr Lindner die Formel: 



Ca 



Mg 



/ 4 SL -+- AL Si 

 Fe 



Mn 



und für die amorphe 



Ca 



Mg 



. } 4 Si-t- AI Si 

 Fe 



Mn 

 ab, und unterscheiden sich die beiden Schlacken nur in ihren Thonerde-Silicaten. 



Häufig finden sich in den im Sumpfe vor den Hohöfen angesammelten größeren Schlackenmassen 

 als Folge der Schwindung der Masse beim Erstarren Drusenräume, die oft mit scharf ausgebildeten, 

 bisweilen zollgroßen Krystallen ausgekleidet sind. 



Bei der gewöhnlichen Beschickung der königshülter Hohöfen, bei welcher das Brauneisenerz (Eisen- 

 oxydhydrat mit Kieselthon innig gemengt) vorwaltet, besteht die Krystallform stets aus der sechsseitigen 



35* 



